Sur la fabricatioît du verre sans potassei 20J 

 guettes de ce verre , d'une à deux lignes de diamètre , 

 se laissent courber à la flamme d'une chandelle; et qu'on 

 peut les étirer en fil , dans luie chaleur qui n'a pas suffi 

 à consumer la suie que la flamme de la chandelle dépose 

 toujours , au premier contact (x). 



Une autre qualité distingue encore ce verre dompai'a- 

 tivement à celui de potasse ; c est qu'il ne contient , après 

 la fusion de hndernière charge , que peu de gi'osses bulles; 

 et, qu'au bout d'un temps très-court , il se trouve par- 

 faitement transparent et propre à la fabrication des ins- 

 trumens d'optique , et des glaces. Au contraire , le verre 

 de potasse renferme beaucoup de petites bulles qui exi- 

 gent une fonte très-prolongée pour disparoîtrc. 



Le sel de soude , obtenu de la fritte du sulfate de 

 soude désignée , présente toujours une couleur bleu-claiij 

 tirant sur le bleu de mer. Du verre préparé avec une 

 fritte composée de carbonate de soude pure , de quartz 

 assez dégagé de fer , et de marbre de Carrare calciné ,1 

 offroit la même couleur. Dans les essais antérieurs faits 

 avec la silice pure, et le carbonate de soude absolument 

 pur , fondus dans un creuset ouvert placé dans le four* 

 dé verrerie, le verre avoit également une nuance bleu- 

 clair. On avoit cru toutefois , jusqu'à l'époque des expé- 

 riences citées , qu'uh verre fait de matières terreuses et 

 alkalines libres de fer et de charbon étoit toujours par- 

 faitement blanc. Il est permis à présent d'en douter. 



Cependant cette nuance de bleu-clair qu'offre le' verrô 

 de soude ne nuit point à son emploi comme verre à 

 vitres , non plus que pour la fabrication des verres con- 

 I caves ordinaires ; mais elle ne convient point à ceux de" 

 première finesse , qui doivent être parfaitement blancs , 

 ou sans aucune teinte apréciable. La nuancé bleuâtre est 



(i) Celle qualité du verre sfta apprécii'e par tous les aiiistps 

 et les amateurs qui travaiHent le verre à la lampe , et que lu 

 qualité contraire dans le verie , impalienle souvent. (R) 



P a. 



